( 993 ) 

 est due aune seule et même cause consistant dans leur faculté réductive. 

 » Je ne veux pas finir ce Mémoire sans remercier publiquement M. E. Pel- 

 letier du concours qu'il m'a prêté, comme chimiste et comme verrier, dans 

 l'exécution minutieuse et souvent très-délicate des expériences dont je viens 

 de présenter le résumé à l'Académie. » 



CHIMIE APPLIQUÉE. — Recherches chimiques sur les ciments hydrauliques; 

 par M. E. Fremy. (Première communication.) 



« Les beaux travaux de Vicat sur les ciments hydrauliques ont mis hors 

 de doute ce fait fondamental, c'est que l'hydraulicité d'un ciment est due 

 au composé qui se forme lorsqu'un calcaire est calciné en présence de 

 l'argile. 



)) Quels sont les corps qui prennent naissance dans la réaction de la 

 chaux sur l'argile, et auxquels on doit attribuer l'Iiydraulicité des ciments? 

 Il faut reconnaître que cette question théorique n'est pas encore complète- 

 ment résolue, et que celte incertitude est peut-être une des causes des dif- 

 ficultés que présentent, dans certains cas, la fabrication et l'emploi des ci- 

 ments hydrauliques. 



)» On comprend, en effet, que pour apprécier les causes qui influent sur 

 la solidité ou la décomposition des ciments hydrauliques, il faut connaître 

 avant tout leur véritable constitution. 



I) C'est ce point important que j'ai voulu principalement traiter dans le 

 travail dont je présente aujourd'hui le résumé à l'Académie. 



» Vicat a admis que dans la calcination d'un calcaire argileux, il se 

 forme un silicate double d'alumine ot de chaux qui, en s'hydratant, devient 

 la cause de la pr-ise des ciments hydrauliques. La formation d'un silicate 

 faisant gelée avec les acides, que l'on trouve dans le ciment calciné et qui 

 n'existait pas dans le calcaire avant la calcination, semble confirmer cette 

 théorie de Vicat. 



» MM. Rivot et Chatonay, dans un travail important sur les ciments, 

 dont je ne saurais faire ici trop d'éloges, ont admis que la calcination d'un 

 calcaire argileux donne naissance à de l'aluminate de chaux qui a pour for- 

 mule Al^O% 3CaO, et à du silicate de chaux qui doit être représenté par 

 la formule SiO% SC^aO : ces deux sels, mis eu contact avec l'eau, produisent 

 les deux hydrates ; 



AFO', 3CaO, 6H0, 

 SiO% 3CaO, 6H0, 

 qui deviennent la ci use de la prise des ciments. 



C. K., i865, i" Semestre. (T. LX, N" 20.; ' ^9 



